( i32 ) 

 carbone traités d'une façon identique et qui nous ont servi de termes de 

 comparaison 



» On voit qu'au point de vue de l'élévation de la charge de rupture par 

 la trempe, l'acier au bore se comporte comme un acier au carbone nota- 

 blement plus dur, et la diminution de l'allongement est moins marquée 

 qu'avec ce dernier. 



» Mais il est surtout remarquable que la dureté de l'acier au bore n'aug- 

 mente pas sensiblement par la trempe; les éprouvettes, qui ont donné 

 iio^s et i3-j^^, par millimètre carré, à la traction, ont pu être découpées 

 à la lime aussi facilement que les éprouvettes non trempées; pour l'acier 

 à 0,37 pour 100 de carbone, au contraire, les éprouvettes trempées n'ont 

 pu être façonnées qu'à la meule d'émeri, la lime se trouvant impuissante 

 à les attaquer. 



» Conclusions. — D'après ces essais, on voit que le bore communique au 

 fer la propriété de prendre la trempe, mais une trempe spéciale corres- 

 pondant à une élévation de la charge de rupture sans augmentation sen- 

 sible de la dureté. Son rôle est donc nettement distinct de celui du carbone. 

 Ces résultats démontrent aussi combien il est nécessaire, dans les théories 

 relatives à la trempe, de définir d'une façon précise les transformations 

 obtenues, au moyen d'essais mécaniques variés. » 



ANATOMIE GÉNÉRALE. — Morphologie du système lymphatique. De l'origine 

 des lymphatiques dans la peau de la Grenouille; par M. L. Ra.wier. 



(C L'origine des vaisseaux lymphatiques est encore fort discutée, bien 

 que l'on admette généralement que cette origine est dans le tissu con- 

 jonctif. Pour les uns, il faudrait la chercher dans un système de canaux 



